質問: トランスの透磁率測定を受託先を教えてください。 acアダプターを内蔵した電気製品のs認証にあわせて、内蔵されているacアダプター実装部品の併用部品申請をしました。 部品を併用するカ所は10カ所、1カ所に付3種類程度の併用部品です。 全てのパターンを実装して受検していたのでは製品の通り数が3の10乗通りになってしまい、できません。 で、受検パターンを減らすために認証機関に助言をお願いしたのですが・・・ acアダプターに実装されているトランスの寸法図と透磁率を提出するように指示を受けました。 ○トランスの透磁率というものについて詳細情報のソースがあれば教えてください。ネットで検索したところトランスのコアの透磁率の話は出てくるのですがトランス自体の透磁率という概念が見つけられません。 ○トランスの透磁率を実施できる試験機関を教えてください。 県の研究機関に問いあわせましたが設備がないとのこと。 透磁率のデータがない場合の認証機関への必要費用が追加で発生し100万近くになる見込みです。 当初認証機関から頂いていた製品全体のs認証申請見積が100万弱、成り行き?で現時点で200万円近く払い込んでおります。そして、さらに100万要求された・・・ acアダプターは第2項の基準に従い菱形pseを取得済です。また、s-tuv認証も取得済です。 現時点で透磁率提出の指示を出した認証機関だけでなく、主な公的試験機関ではトランスの透磁率は測定できないと言われました。 大手電機メーカーの技術者に相談すると、認証機関の要求が間違っている、といわれる始末で、大変困っております。
回答: このようなケースで認証期間とやりとりしたことが無いので見当違いがあればお許しください。 コア材の透磁率(b-h特性)は,エアギャップの影響をできるだけ少なくするために,トロイダルコアで測るか,規定で定められた短冊状のコア材を井桁状に積層して測るものと思います。従って,acアダプターのトランスのコア(おそらくはeiコア)そのものの状態では測れないと思います。とすれば,前の回答者のご回答の通り,トランスメーカー経由でコア材料メーカーからのデータ提供を求めるしか手が無いように思います。 ご質問中でも疑問をお持ちのことですが,「トランスの透磁率」とは解せない表現です。acアダプター用に作られたトランスそのものを用いても,巻数や巻線抵抗が既知であれば,コアの励磁特性や損失特性は測定-算出可能と思います。コア材の板厚や素性がある程度特定できていれば,励磁特性と損失からコア材の素性を絞り込むことができると思います。このような過程を経て絞り込んだ材質の代表的な励磁特性を提示することで認証期間の要求するデータに代えることはできないでしょうか。 #1の回答者の方への情報提供の中ででもご指摘になっているようにトランスになった状態では,磁性体としてのコアの特性のひとつ・・・透磁率は直接的に測定できないと思います。 >巻数や巻線抵抗が既知であれば,コアの励磁特性や損失特性は測定-算出可能・・・・とは,無負荷のトランス巻線に定格周波数の交流電圧を印加して,電圧を変化させながら励磁電流と入力電力を測定します。巻数とコア断面積(鉄心枚数×板厚×鉄心幅)から,各印加電圧に対する磁束密度が求まります。コア損失は,入力電力からコイルの銅損を差し引けば求められます。磁束密度対損失の関係は,コア材のデータシート(板厚毎に特性異なります)から判りますので,磁束密度に対する損失の大きさでコア材の材質を推定できます。材質が特定できれば,透磁率に関するデータも付随してデータシートから判るはずです。 言葉で書けば,こんな流れです。計算式の基本は,電気磁気学の教科書に記されていますので,ご自身で納得のうえ計算することが最良です。 大昔に学生実験で実習した手順書でもあればいいのですが・・・・・。ネット上でわかりやすいサイトが見つかればご案内したいと思います。 認証機関は,日本国内の機関でしょうか? 海外の機関に認証を頼んでいて,翻訳上の問題が生じていることはないでしょうか。不要な心配であればいいのですが。